— 1145 — 



Такимъ образомъ, составь зайцевскаго ыакрита довольно близко под- 

 ходитъ къ теоретическому. 



Уд'&льный в'Ьсъ пакрита, опред'Ьленный съ помощью тян^елой жидкости 

 Тулэ, — 2,61 (при температур1Ь — 18.5° С). И микроскопическое, и хими- 

 ческое изсл']Ьдовап1е зайцевскаго накрита согласно указываютъ па вполнЬ 

 достаточную чистоту и однородность матер1ала. 



Для нагр'Ьвап1я каолинита мы применили распространяющуюся теперь 

 въ химпческомъ обиход^Ь малую электрическую печь (Негаеиз). Въ цЬпь 

 введенъ былъ реостатъ, который позволялъ удерживать температуру печи 

 на какой угодно высотЬ, начиная отъ 300°, въ течен1е любого проме^кутка 

 времени. Изы'Ьрен1е температуры производилось при помощи пирометра 

 Лешателье по гальванометру (Наг1тапп и. Вгаип), на которомъ нанесены 

 были д'Ьлеи1я чрезъ каждый 10° въ пред-Ьлахъ отъ 300° до 900°. 



Сличение показан1й пирометра производилось мною при 1Юмощи ртут- 

 наго термометра въ пред']^лахъ только 300° — 400°. 



Испытуемая проба накрита пом^Ьщалась въ платиновый тигель, при- 

 крывалась платиновой крышкой, и спай пирометра устапавлпвался у самой 

 крышки тигля. Такъ какъ изслЬдуемое вещество находилось ниже спая при- 

 близительно на высоту тигля, то предварительно произведено было изм'Ьрен1е 

 1° на высогЬ дна тигля и его крышки. Разница въ температур-й на этнхъ 

 уровняхъ вводилась въ вид'Ь поправки. 



Платиновый тигель съ испытуемой пробою посхЬ нагр'Ьван1я въ течен1е 

 опред'Ьлепнаго промежутка времени вьшимался пзъ печи, помЬщался въ 

 эксикаторъ и взв-Ьшивался но охлажден1и. Въ течен1е канадаго такого нагр-Ь- 

 ван1п колебан1я температуры оставалось незначительными (принимая во вни- 

 ман1е температурные пнгервалы опыта); колебашя не превышали 1±: 5°. 



Первоначально высушенный при 1° — 105° каолинъ нагр-Ьвался въ воз- 

 душной бан'Ь до 225° и загймъ на песчаной банЬ, куда установлепъ былъ 

 термометръ па одинаковой высот^Ь съ платиновымъ тиглемъ, до температуры 

 325°. Температура повышалась постепенно чрезъ 25°. Опытъ обнарулшлъ, 

 что въ этихъ температурпыхъ предЬлахъ (до 325°) выд^Ьлилось весьма не- 

 большое количество воды, именно 0.13%. Поэтому, въ дальн-Ьйшихъ опы- 

 тахъ высушенное при 105° вещество переносилось прямо въ электрическую 

 печь и подвергалось нагр'Ьван1ю, начиная съ температуры въ 325°. 



Въ первомъ опыгЬ каолинитъ, пом-Ьщенный въплатиновомътигл'Б,под-' 

 вергался нагр-Ьванхю въ течеп1е 2-хъ часовъ н послЬ охлаждения взв-Ьши- 

 вался. НагрЬванхе при опред'Ьленпоп температуре продолжалось повторно 

 до т-Ьхъ поръ, пока разница менаду двумя посл-Ьдовательными взв'Ьшиван1ями 



1Гзв*ст1Я и. А. Ц. 1909. 



